— 161 — 



è tale che modifica grandemente le idee o le convinzioni dominanti in propo- 

 sito, perchè o diminuisce, o non è affatto alterata, a seconda che la corrente 

 vada in un senso o nell'altro. 



Solubilità del piombo in lega collo stagno. 

 Le esperienze sono state limitate alla lega piombo-stagno a tre titoli 

 diversi. 



Il modo di sperimentare è stato identico a quello descritto per le coppie : 

 cioè, in un becher di vetro di Jena, contenente 200 cmc. di acqua distillata, 

 si sospendeva la lastra di lega, ed in un altro bechers, dell' identico diametro 

 e contenente pure 200 cmc. di acqua distillata, si sospendeva una lastra di 

 piombo puro di dimensioni identiche a quella di lega; ed ambedue si lascia- 

 vano così per 48 ore. Poi si estraevano le lamine, si trattavano nel modo 

 indicato nelle esperienze sulle coppie, e nel liquido si determinava il piombo, 

 trascurando lo stagno, perchè ricerche qualitative antecedenti mi avevano 

 dimostrato che di questo metallo non si sciolgono se non minime quantità. 



Il piombo e lo stagno che mi hanno servito per la preparazione delle 

 leghe erano puri e della stessa provenienza di quelli che mi hanno servito 

 per la preparazione delle coppie. 



I risultati delle determinazioni sono raccolti nello specchietto seguente: 



ordine | 





Pb disciolto 



Piombo 

 che avrebbe do- 

 vuto sciogliersi, 

 facendo eguale a 

 100 il Pb che si 

 è sciolto e notato 

 nella colonna 2 

 (3) 



Differenza 



tra 

 i risultati 

 inscritti 

 nelle colonne 

 1 e 3 



(4) 



Rapporto 



Tempe- 





Numero d' 



Indicazioni 



dalla lega 

 (1) 



dal piombo 

 puro 



m 



P1) lega 

 Pb 



1 "puro 



ratura 

 della 

 esperienza 





Lega Pb 90 - Sri 10. 



1 





co 

 c 



0,03109 



0,05529 



0,04976 



0,01867 



0,56 



20°-22° 



2 





r. 2 



0,03767 



0,06171 



0,05553 



0,01786 



0,61 



21 -24 



3 





3 a-. 



0,03234 



0,04627 



0,04164 



0.00930 



0,69 



20 -21 



4 







0,02995 



0XM846 



0,04361 



0,01366 



0,62 



20 -21 



5 





© = 



0,03069 



0,04764 



0,04287 



0,01218 



0,64 



20-21 



6 







0,02872 



0,05338 



0,04804 



0,01466 



0,54 



20 -21 





Media . . . 



0,03174 



0,05212 



0,04691 



0,01439 



0,61 





Lega Pb 80 - Sn 20. 



1 





03 



0,01423 



0.06759 



0,05407 



0,03980 



0,21 



23°-24 e 



2 





3 ^ 



0,02175 



0,04292 



0,03434 



0,01259 



0,50 



15 -16 



3 





w 3 



0,02550 



0.04408 



0,03526 



0,00976 



0,57 



12-14 



4 







0.02619 



0,04258 



0.03406 



0,00787 



0,60 



12-14 



5 







0,02487 



0,03951 



0,03161 



0,00674 



0,62 



14-15 





Media . . . 



0,02250 



0,04733 



0,03787 



0.01535 



0,50 











Lega Pb 50 - 



Sn 50. 









1 





w 



0,00216 



0,05208 



0.02604 



0,02388 



0,04 



21°-22° 



2 





t? 



0,00200 



0,05522 



0,02761 



0,04217 



0,04 



21 -22 



3 





tv* £ 



0,00187 



0.05655 



0,02833 



0,04345 



0,03 



22 -25 



4 





SI 



0,00167 



0,05003 



0,02501 



0,03835 



0,03 



22 -23 



5 





co £ 



0,00221 



0.05604 



0,02802 



0,02581 



0,04 



22 -23 





Media . . . 



0,00198 



0,05398 



0,02700 



0,03473 



0,036 





